— 723 — 



Come si vede dai risultati, non si poterono ottenere miscele piìi ricche 

 di 62 mol. Vo di FeCU . 



11 diagramma di solidificazione di questo sistema, quale risulta dalle 

 curve di raffreddamento, è rappresentato dalla figura 1. 



La curva di cristallizzazione primaria discende dal punto di solidifica- 

 zione del cloruro talloso sino ad un punto eutettico alla temperatura di 266° 

 circa e 26 mol. "/o di Fe CI3 , per risalire ad un massimo a 33 mol. Vo circa 

 di FeCls e a 290°. 



Per miacele più ricche di Fe CI3 la curva di cristallizzazione primaria 

 risale rapidamente, tanto che per la miscela a 62 mol. Vo si arriva ad avere 

 il primo arresto a 299°, quasi coincidente quindi col punto di fusione del 

 cloruro di ferro puro. Questo fatto potrebbe far supporre, che, se si potes- 

 sero ottenere miscele fuse assai più ricche in Fe CI3 , la curva facilmente 

 finirebbe per assumere un nuovo massimo, il quale poi porterebbe all'esi- 

 stenza di un composto più ricco in Fe CI3 che non quello già noto. 



Ma siccome la curva di raffreddamento della miscela a 62 mol. "/o di 

 FeCls presenta ancora arresto eutettico, potrebbe darsi il caso che la curva 

 di deposizione primaria risalisse lentissimamente al punto di solidificazione 

 di FeCls Non si hanno tuttavia dati sufficienti per chiarire completa- 

 mente la questione. 



La miscela a 33.3 mol. "/o di Fe CI3 corrisponde ad un massimo e viene 

 a corrispondere ad un composto stabile alla fusione: 2TlCl FeCl3. La 

 «urva di raffreddamento di questa miscela non presenta infatti alcun arresto 

 di carattere eutettico. 



Un composto tra TI CI e Fe CI3 venne trovato anche per via umida da 

 Wòhler e Ahrens (loc. cit.), ma di composizione diversa da quella da me 

 trovata : 3 TI CI • Fe CI3 . 



La diversa composizione di questi composti può venire spiegata dalla 

 diversità delle temperature alle quali venne operato. 



Il sistema TICI- BÌCI3. 



Il punto di fusione del cloruro di bismuto, secondo Herrmaun (loc. cit.), 

 giace a 224°. Dalle mie esperienze risultò a 229° in buona concordanza quindi 

 •con quello dato da Muir (-) (225-230°). 



Nella tabella II sono riportati i dati ottenuti per questo sistema, il 

 cui diagramma di solidificazione è rappresentato dalla fig. 2. 



La curva di cristallizzazione primaria discende dal punto di fusione del 

 cloruro talloso sino ad un eutettico alla temperatura di 360° e a 12.5 mol. Vo 

 di BÌCI3, per risalire poi ad un massimo alla temperatura di 413° e alla 



Q) Vedi sistema BiCla-FeCU. Herrmaun, loc. cit. 

 n Chem. N. 32 211, 1878. 



Rendiconti. lf»12, Voi. XXI, 2° Sem. 94 



